НЭС/Нитки
Нитки (крутильное производство). — Н. или крученой пряжей назыв. продукт, приготовленный из простой пряжи помощью скручивания нескольких концов ее, с целью придать ей особую крепость, а также гладкость, ровноту и красивый круглый вид, необходимые при употреблении ее для некоторых специальных целей, напр., для шитья ручного и машинного, вязания, вышивания, для ремизок и аркад в ткачестве и т. п. Крепость пряжи можно возвысить, при том же материале, двумя путями: усилением крутки или увеличением диаметра нити, но оба эти средства, при желании получить крепость выше средней, оказываются невыгодными. Сильная крутка возбуждает в волокнах пряжи большие внутренние напряжения, притом неравномерно распределенные в сечении нити: наружные волокна напряжены сильнее, а внутренние слабее. Разница напряжений возрастает с увеличением диаметра нити. Поэтому крутка может увеличить крепость пряжи лишь до некоторого предела, за которым начинается уже понижение крепости. Увеличение же диаметра нити усиливает неравномерность волокон, при чем незначительное увеличение крепости достигается ценою значительного расхода материала, который таким образом тратится весьма невыгодно. Наилучшим средством использовать крепость волокон служит соединение посредством скручивания нескольких тонких простых нитей. При правильном скручивании их напряжение распределится поровну на каждую простую нить, входящую в состав сложной, а так как при незначительном диаметре отдельных нитей волокна каждой из них напряжены довольно равномерно, то и составная нить представит наибольшую крепость, на какую можно рассчитывать при определенных качествах волокна. Впрочем, и при таком соединении есть известные условия, которые должны быть соблюдаемы для того, чтобы достигнуть удовлетворительных результатов. Главнейшее из них то, чтобы все скрученные нити были одинаково напряжены, что имеет место, когда все они представляют спирали (винтовые линии) с совершенно одинаковым углом наклона, а, следовательно, когда их сечения отстоят на равных расстояниях от центральной оси составной нити. Это требование ведет за собою два практических правила: 1) чтобы при скручивании все идущие в крутку нити были одинаково натянуты; 2) чтобы за один прием скручивалось небольшое число нитей, так как в противном случае нити не могут расположиться на одинаковом расстоянии от центра, чем нарушается и правильность формы спиралей. Чем более нитей входит в состав, тем более, при правильном их расположении, становится центральный, ничем не заполненный промежуток. На самом же деле он непременно заполнится одной или несколькими нитями, которые таким образом попадут в условия иные, чем остальные, и равномерность напряжений будет нарушена. Во избежание этого недостатка, при желании получить особенную крепость (напр., при швейных Н.), соединение значительного числа нитей производят в два приема: сначала скручивают 2—3 простые нити, а затем полученные составные нити скручивают по 3—4, смотря по надобности, чтобы получить желаемое число скрученных нитей (для вязальных нитей, от которых требуется мягкость более, чем крепость, скручивание 6 и более нитей производится сразу). Касательно направления скручивания надо заметить, что, при скручивании нескольких нитей, каждая из них, располагаясь известным числом витков вокруг остальных, испытывает и вокруг собственной оси то же число кручений в ту же сторону. Чтобы отдельные нити не делались от увеличения их крутки слишком жесткими, принято скручивать нити в направлении, обратном первоначальной крутке. При этом нити, теряя часть первоначальной крутки, делаются мягче, прилегают плотнее друг к другу, отчего и вся крученая Н. получает круглую форму. Кроме того, применением обратного направления кручения уничтожается стремление отдельных нитей раскручиваться, когда они находится в свободном состоянии. Это обстоятельство особенно важно, когда нить употребляется отдельными концами, напр., при ручном шитье, вышивании и т. п. При кручении в два приема вторая крутка производится всегда в сторону, обратную первой. Применение крученой пряжи очень распространено. В ткачестве часто употребляются основа и уток крученые в две нити как для крепости ткани, так и для достижения особых эффектов на поверхности ткани. Из сортов, в более тесном смысле называемых Н., т.-е. употребляющихся не в ткачестве, а отдельными концами (нитями), нужно указать на следующие главнейшие: А.  Н. 1) Швейные для ручной работы. На них употребляются средние сорта пряжи, скручиваемые сначала по 2, а затем в 3 конца. Такие Н. поступают в продажу обыкновенно в клубках. 2) Швейные для машинной работы из высших сортов хлопка (Sea-Island, Mako); крутятся в 1-ый раз — 2 Н. вправо, во 2-ой раз — 3 конца влево; идут в продажу обыкновенно на катушках. Швейные Н. бывают матовые и лощеные, так назыв. «глясе». 3) Вязальная бумага из скрученных в 5—6 концов в один прием. Более тонкие сорта также назыв. «кроше». 4) Вышивальная бумага изготовляется подобно предыдущей, но из пряжи высшего качества, красится, продается обыкновенно в мотках. Б.  Н. большею частью крутятся в 2 или 3 конца; пряжа из чесаного льна. Сорта: вышивальные, кружевные, швейные и др. В.  Н. Вязальная шерсть разных нумеров, в 2—12 концов за один прием. Г.  употребляется вся крученая.

Скрученная Н. подвергается, если нужно, окраске и отбелке, а затем отделке, смотря по ее назначению, и, наконец, наматывается в ту форму, в которой она поступает в продажу. Отделка матовой и пушистой Н. заключается, главным образом, в промывке и просушке ее в растянутом состоянии (намотанной на горячие медные барабаны). Иногда эта Н. запаривается для придания ей мягкости. Это производится в особых ящиках, куда помещаются катушки или мотки с Н. и пускается пар. Затем следует просушка. Отделка гладкой пряжи заключается в опалке, шлихтовании, глянцевании и просушке. 1)  состоит в обжигании выдающихся волосков пламенем газа, с целью сообщить Н. полную гладкость. Для этого нить несколько (5—12) раз проводится над пламенем маленькой газовой горелки со скоростью 1—1,5 метра в секунду, после этого наматывается на мотовила, промывается в особых барках для удаления обугленных частиц волокон и высушивается в натянутом состоянии. 2) Тот же результат достигается  пряжи. При этом придается Н. особая крепость склеиванием волокон между собою и гладкость — приглаживанием и приклеиванием выдающихся волосков. Для этого Н. в мотках или катушках погружают в бак с шлихтой или непрерывно проводят чрез бак в виде основы, т.-е. ряда нитей, сматывающихся с общего барабана — навоя. Состав шлихты весьма разнообразен и часто является секретом фабрики. Чаще всего для этой цели употребляется: а) жидкий крахмальный клейстер с прибавкою масла; б) отвар льняного семени или семени Plantago Psyllium; в) раствор гумми-арабика, декстрина, траганта и т. п.; г) когда желательна мягкость, прибавляют глицерин. 3) Одновременно со шлихтованием производится  или  нити. Для этого непосредственно по выходе из шлихтовального бака или пропускают нити в натянутом состоянии между горячих полированных валиков, или гладят нити щеточными валиками, быстро вращающимися против движения нитей. Засим следуют  горячим воздухом или нагретыми цилиндрами и, наконец,  для продажи. Главнейшие формы, в которых Н. являются в продажу, суть: катушки, клубки, мотки и др. Швейные Н. являются намотанными большею частью на малые катушки, карточки или клубки. Длина навиваемой на катушку Н. обыкновенно бывает 200 ярдов = 600 фут. = 257 арш.